448 



ins Griiiie o»ler Gelhlichfrraiie gehende Farbe 7.ei<!;en iintl keinen Gewichts- 

 verlust, beim Glühen geben, während der von Bergkmann untersuchte Theil der 

 mehr ffelbliche oder bräunlich-gelbe ist, welcher die fremden Einschlüsse wie 

 namentlich kleine Zirkone u. s. w. in grösserer Menge als der Orthoklas ent- 

 hält und im Vergleich mit diesem, der auf beiden Spaltungs-Flächen stärkeren 

 Glanz hat, wohl als Zersetzungs-Produkt bezeichnet werden kann. Mit dem 

 von Kl.\,protii und A. analysirten „Feldspath" des Zirkon-Syenits hat der 

 vom Verf. untersuchte Gemengtheil des Gesteins, wie gesagt, grosse Ähnlich- 

 keit in der physikalischen Beschaffenheit, im Verhalten gegen Säuren und 

 vor dem Löthrohr, jedoch seine Zusammensetzung ist eine andere. Zwei 

 mit möglich reinem Material ausgeführte Analysen ergaben: 



Kieselsäure 61,85 



Thonerde 16,45 



Eisenoxyd 1,90 



Ceroxyd 5,08 



Kali 3,78 



Natron 7,50 



Magnesia 1,48 



Kalkerde 0,16 



Glüh-Verlust 1,04 



Phosphorsäure und Mangan .... . Spuren 



99^54 

 Die Phosphorsäure wurde noch besonders bestimmt : ihre Menge betrug 

 nicht mehr als 0,0127 Proz. Auf die Gegenwart des Mangans Hess sich nur 

 aus der schwach grünlichen Farbe des mit kohlensauren Alkalien zusammen- 

 geschmolzenen Gestein-Pulvers schliessen. Unerwartet war die Auffindung 

 von Cer; sie führten zu einer Reihe von Versuchen und zum Ergebniss, dass. 

 ausser reinem Kali-Feld spath, der Zirkon-Syenit noch einen andern Gemeng- 

 theil wenigstens in eben so grossen Quantitäten wie den Orthoklas enthält, 

 welcher mit einem dem Cerit ähnlichen Mineral oder vielleicht mit einem 

 Zersetzungs-Produkte desselben gemengt ist. 



Bergemann: Krantzit, ein neues fossiles Harz (Niederrhein. Ge- 

 sellsch. für Naturk. zu Bonn, 18S9, Jan. 4). Vorkommen in der Braunkohle 

 von Lattorf bei Bernburg in Stücken von verschiedener Grösse. Frisch gegra- 

 ben ist die braune oder schwarze Masse weich, erhärtet aber nach und nach 

 an der Luft, indem sich eine oberflächliche gelbe Rinde bildet. Eigenschwere 

 rr= 0,9. Nimmt Eindrücke vom Nagel an und lässt sich leicht schneiden. 

 Bei 225" fängt das Harz an zu schmelzen, ohne sich zu zersetzen ; bei 288" 

 ist es vollständig flüchtig, bildet aber vorher vorübergehend weisse Dämpfe 

 und gibt bis 300' erhitzt stinkendes Öl aus. Äther löst nur wenige Prozente 

 der Masse , Alkohol noch weniger ; Naphtha , Terpentinöl u. s. w. bewirken 

 nur ein starkes Aufquellen ; konzentrirte Schwefelsäure löst den Krantzit bei 

 gewöhnlicher Temperatur zur roth-braunen Flüssigkeit. Nach Landolt's Ele- 

 mentar-Analyse besteht das Harz aus 79,25 C, 10,41 H, 10,34 0. 



